— 79 — 



ultimi valori mettiamo quelli corrispondenti alla variazione 4 dei metalli 

 impiegati. Sono posti tra parentesi i numeri che misurano la grandezza di 

 4 per lo zinco e l'antimonio, che non sono stati misurati direttamente, ma 

 nel modo che viene indicato in seguito. 



Tabella XIX. 



1 



Die 



A 







Pb Sn 



9,2809 



9,180 



1,10 



Sn 



2,80 



Pb Sn 2 



8,6298 



8,4509 



2,12 



Bi 



— 3,31 



Pb Sn, 



8,2949 



8,0821 



2,63 



Cd 



4,72 



Pb Sn, 



8,0735 







Pb 



3,39 



Pb Sn 12 



7,4849 







Zn 



(4,85) 



Sn Bi 



8,7169 



8,8819 



-1,86 



Sb 



(0,23) 



Sn 4 Bi, 



8,5191 



8,5800 



— 0,71 







Sn s Cd 



7,5756 



7,2867 



3,964 







Bi s Cd 3 



9,4063 



9,343 



0,665 







Bi 2 Pb 



10,425 



10,382 



0,42 







90 Pb -4- 10 Sb 



10,3059 



10,1846 



1,094 







82 Pb -+■ 18 Sb 



9,9658 











90 Cd-KlOZn 



8,1856 











85 Cd -t- 15 Zn 



8,129 



7,7985 



4,24 







75 Cd ■+- 25 Zn 



7,9383 



7,694 



3,18 







« Per tutte le leghe si manifesta ciò che avevamo notato per le leghe 

 di stagno e piombo ; la variazione di densità all'atto della solidificazione 

 in generale è minore di quella che spetterebbe alle leghe se i metalli che 

 le costituiscono conservassero in esse il valore di 4 che possiedono isola- 

 tamente. 



« Questo fatto per le leghe che sono discoste dalla composizione delle 

 leghe chimiche è una conseguenza necessaria del modo col quale avviene la 

 loro solidificazione. 



Coefficiente di dilatazione delle legne fase. 



« Le curve della densità delle leghe fuse (Fig. Nota I) mostrano che queste 

 quando hanno raggiunto lo stato di completa liquidità si dilatano uniforme- 

 mente. La tabella che segue dà i valori dei coefficienti di dilatazione « delle 

 singole leghe liquide quali risultano dalle esperienze, nonché quelli di a 

 calcolato nella ipotesi che i metalli che le compongono conservino inalterati 

 in esse i loro coefficienti di dilatazione. 



Rendiconti. 1888, Vol. IV, 2° Sem. U 



